— 191 — 
I valori della 4° colonna furono calcolati mediante la formol 
| T'= 4550 — 3,15. t 
per le temperature da 0° a 200° e mediante la formola 
T'= 6930 — 14,6. 6 
per le temperature da 220° a 300°. 
La maggiore differenza tra i valori calcolati e le medie degli osservati si pre- 
senta a 140° ed è appena !/53 del valore del modulo. 
Coi valori di X e di 7 medî di tutte le sperienze si sono costruite le linee 
(v. la Tavola) che rappresentano il modo secondo cui procedono il coefficiente d’al- 
lungamento ed il modulo di tenacità coll’elevarsi della temperatura. È facile vedere 
che la linea del modulo è formata da due rette che dovrebbero raccordarsi tra 190° 
e 210°; e che la linea del coefficiente d’allungamento offre un piccolo massimo verso 190°. 
Sperienze con fili d'alluminio ricotto 
Anche per l’alluminio abbiamo operato con tre fili di differente diametro, ricotti 
tutti insieme e come al solito in presenza di anidride carbonica secca. Il peso specifico 
medio si trovò di 2,7368 alla temperatura di 139, 5. 
I pesi d'un metro di filo a 0° erano questi: 
Ei NE gie ene ii e Lon 4176 
> NSOE BA ne «04560 
PM NESCE NE E in OIL 
I risultati delle sperienze sono raccolti nei quadri seguenti. 
Filo N° 1 
Temperatura dea ta || omonima TA O 
b T \ | t 
19° 5225 0,117 180° 3362 |. 0,185 
40 4966 0,088. .| 200 3030 0,259 | 
60 4887 0,103 220 2871 0,238 
80 4672 0,120 240 2656 0,333 
100 4374 0,105 260 | 2252 0,302 
120 4182 0,156 280. | 2252. | 0,341 
140 387000 0,175 300 1910 0,326 
160 3637 0,168 | | 
